34 
mit Sicherheit durchgeführt werden, da der durch Oxydation veränderte Teil 
des Bernsteins sich ja nur verhältnismäßig wenig tief ins Innere hinein ausdehnt. 
Tabelle 3. 
Nr. 
Gesamte Ober- 
fläche in qmm 
Oberfl. der beiden 
Maßflächen in 
qmm 
Gesamtes 
spez. Gewicht 
Differenz der 
spez. Gewichte 
Für 2 oxydierte 
Flächen berech- 
netes spez. Gew. 
Brechungs- 
quotient 
1 
1390,86 
1051,20 
1,0912 
0,0247 
1,0852 
1,515 
2 
807,50 
387,50 
1,0774 
0,0109 
1,0717 
1,532 
9 
o 
903,14 
491,85 
1,0795 
0,0130 
1,0736 
1,530 
4 
1044,50 
560,28 
1,0703 
0,0038 
1,0685 
1,528 (?) 
5 
1299,281) (?) 
582,401) (?) 
1,0816 
0,0151 
l,0733i) (?) 
1,517 
Weil sich ergeben hat, daß mit der tieferen Färbung der Stücke auch das 
spezifische Gewicht zunimrat, war es von Interesse zu untersuchen, bis zu 
welcher Höhe dieser Wert an wachsen kann. Da ferner selbst tief rotbraun gefärbte 
Stücke immer noch einen verhältnismäßig großen Kern aus frischer oder doch 
frischerer Masse enthalten, so drückt dieser das Eigengewicht der äußeren 
Teile bei der Gesamtmessung immer wieder hinab. Abgetrennte Stückchen 
lieferten daher kein Material von vollständig gleichmäßiger Ausbildung. Des- 
halb wurde eine Isolierung mittels einer schweren Flüssigkeit vorgenommen. 
Als solche wurde eine konzentrierte und filtrierte Lösung von Kochsalz in 
destilliertem Wasser verwendet. Die äußeren Teile mehrerer großer, stark 
verwitterter Bernsteinstücke wurden durch Stoßen im Mörser auf ein möglichst 
gleichmäßiges Korn gebracht. Bei dieser Behandlung ließ der verwitterte 
Succinit leicht eine Zertrümmerung zu, da mit dem Fortschreiten des Oxydations- 
vorganges auch die Sprödigkeit des Materials wächst. Vor allem wurde frei- 
lich darauf geachtet, daß die durch den Zerklüftungsprozeß erzeugten, kleinen 
Prismenstücke möglichst als Ganzes abbröckelten. Die gewonnenen Körnchen 
und Stückchen, welche im Mittel einen Durchmesser von zirka 0,25 mm be- 
besaßen, kamen dann in die Scheideflüssigkeit. Durch vorsichtigen Zusatz von 
Wasser konnte man nun leicht eine geringe Menge des schwersten Materials 
absondern und dann durch den geöffneten Verschluß des Scheidetrichters abziehen. 
Die gewonnenen Proben wurden wiederholt mit siedendem Wasser auf dem 
Filter gewaschen, bis die abfließende Flüssigkeit eine Lösung von Silbernitrat 
nicht mehr trübte. Darauf wurden sie bis zum konstanten Gewicht über 
Chlorkalzium getrocknet. 
Unter dem Mikroskope zeigte sich, daß die erhaltene Substanz — wie 
man bereits erwarten durfte — nicht einheitlich war. Die Bernsteinstückchen 
waren fast ausnahmslos von feinen Kluftflächen und Rissen durchsetzt und hatten 
daher vielfach auf diesen während ihrer Lagerung in der Erde den zirkulierenden 
0 Dieses Stück war an dem einen Ende abgerundet, so daß ein vollkommen genauer 
Wert, für die eine Ausdehnung nicht gemessen werden konnte. 
io 
